— 990 — 
8°. Sn — Polvere bruna aderente, 
9°. Pt — Polvere color sepia poco aderente. La polvere si forma presto, ma il 
filo resiste molto ad essere distrutto. 
10°. Al — Polvere bianca di mediocre aderenza. 
11°. Ir — Polvere bruna poco aderente. 
La distruzione degli elettrodi prodotta dalle correnti alternanti, qualunque sia la 
causa meccanica che la determina, fisicamente parlando, non è che l’effetto delle ca- 
riche e scariche rapide e ripetute cui sono sottoposti gli elettrodi. 
È noto infatti che per avere nelle pile secondarie Planté una formazione di pe- 
rossido di piombo e di piombo ridotto molto aderente e cristallino, occorre, dopo le prime 
cariche, lasciar la pila secondaria in riposo per ore e giorni a circuito aperto ('); se 
non si procede con queste cure, il deposito diviene polverulento e cade al fondo del vaso. 
Così nel pratico maneggio degli accumulatori è noto che, se essi vengono sotto- 
posti a cariche e scariche che superano una certa densità di corrente, le placche nega- 
tive vengono ad essere rapidamente distrutte. 
Lo stesso avviene nell'elettrolisi colle correnti alternanti. Infatti, supponendo di 
avere elettrodi di metalli che possono fissare i gas dell’acqua come il piombo, lo 
zinco, il rame ecc., questi vengono durante l’elettrolisi colle correnti alternanti ad 
esser caricati e scaricati un numero grandissimo di volte per secondo, e quindi il 
metallo ossidato e disossidato rapidamente dà, come nelle pile secondarie non lasciate in 
riposo, un deposito polverulento e caduco. 
Ma se per i metali che possono fissare l'idrogeno e l'ossigeno, l'esempio delle pile 
secondarie di Planté può bastare a spiegare questo fatto in modo evidente, non si 
potrebbe accettare la stessa spiegazione per il platino il quale nell’ elettrolisi colle 
correnti dirette non mostra cambiamenti alla superficie degli elettrodi nè al polo ne- 
gativo nè al positivo. Orbene le esperienze che ho sopra descritte, fatte con correnti di- 
rette interrotte, seguite poi dalla chiusura in corto circuito del voltametro, mostrano 
che anche il platino rientra in tal caso nella légge comune. Per effetto di rapide ossi- 
dazioni e riduzioni il platino si ricopre, precisamente al polo negativo, di un bello 
strato di polvere color sepia, non molto aderente, e l'oro oltre al discioglimento del- 
l'elettrodo positivo, che si ottiene anche nelle correnti dirette, mostra un anneri- 
mento dell’elettrodo negativo. 
Discioglimento degli elettrodi nelle soluzioni saline. 
Se si adoperano elettrodi di varî metalli in soluzione di diversi sali, gli elettrodi 
si disciolgono nel liquido durante l’elettrolisi colle correnti alternanti, come accade 
per l'elettrodo positivo nell'elettrolisi colle correnti dirette. 
Nell'elettrolisi colle correnti alternanti se il liquido da elettrolizzare è una solu- 
zione del medesimo metallo che forma l'elettrodo, il suo discioglimento può compen- 
sare la quantità di metallo che vi si precipita, ma in generale si avrà a fare con una 
differenza di azione, sia nel caso che il precipitato appaia, sia che non appaia. 
x 
(1) Planté, Recherches sur l’électricité, Paris 1883, pag. 80 
